262 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 



III. Glimmer von Zinnwald. 



Der Eisen -Lithionglimmer von Zinnwald schmilzt im Porzel- 

 lanofen viel leichter als der von Rozena, lliesst sehr dünn und er- 

 starrt zu einem undurchsichtigen schwarzen Glase, welches von 

 ChlorwasserstofFsäure zersetzt wird. Es ist mir nicht gelungen, 

 den beim Schmelzen stattfindenden Gewichtsverkist zuverlässig zu 

 bestimmen, und es würde seine Ermittelung auch niemals genaue 

 Resultate geben, weil beim Schmelzen die Oxydationsstufen des 

 Eisens eine Veränderung erleiden. 



Die Analyse, bei welcher Na und Li nicht getrennt wurden, gab: 



Kieselsäure 48,50 



Thonerde 22,87 



Eisenoxyd 3,42 



Eisenoxydul 8,80 



Manganoxydul (MgO) 2,52 



Kali 9,80 



^ Natron u. Lithion 3,90 



Fluor 3,70 

 103,51 



Der Zinnwalder Glimmer hat also durch Schmelzen etwa die 

 Hälfte des Fluors verloren, und kommt in dieser Beziehung dem 

 in No. 2 geprüften Glimmer von Rozena und auch dem von Gou- 

 verneur sehr nahe. 



Die Analyse des geschmolzenen Glimmers erlaubt jedoch einen 

 Vergleich mit dem ursprünglichen, wenn man die Zusammensetzung 

 beider nach Abzug des Fluors berechnet, insofern man dann erhält: 



Ursprünglich Geschmolzen 



Kieselsäure 





48,39 



48,60 



Thonerde 





22,77 



22,92 



Eisenoxyd 





1,32 



3,42 



Eisenoxydul 





10,62 



8,80 



Manganoxydul 



} 



1,82 



2,52 



Magnesia 







Kali 





11,02 



9,84 



Natron 1 

 Lithion J 





4,06 



3,90 



100 100 



